BULETINUL SOCIETĂŢII DE SCIINŢE 675 



Soit l'aluminate bicalcique, soit l'aluminate tricalcique s'echauf- 

 fent fortementetgonflent lorsqu'on Ies gâche avec de l'eau. Ce fait, 

 ainsi que la grande affinite de la silice pour 1' alumine et la plus 

 grande fusibilite* des silicates doubles, nous font admettre que, soit 

 l'alumine, soit le fer sont combines sous cette forme et sont capables 

 de former un silicate double, qui a son maximum de saturation 

 aurait la formule : 



Si0 2 . R 2 O a . 6 CaO 



OR = Sca>° 



soit : Si 



OCa Q 

 OR:i OCa> 



Le reste de la silice est combine sous forme de silicate trical- 

 cique. 



Le fer jouant un role analogue a l'alumine dans la formation 

 des silicates multiples et pouvant la remplacer en toute proportion 

 dans le ciment, nous en tiendrons compte et nous ne le separerons 

 pas de l'alumine dans cette formule. Nous tiendrons egalement 

 compte de la magnesie et des alcalis pouvant se substituer co.mme 

 base â la chaux, du moins en ce qui concerne le silicate multiple, 

 le fondant. 



Nous aurons comme quantite maximale de chaux pouvant etre 

 contenue dans un ciment la relation suivante : 



x (Si0 2 .3CaO) + y(Si0 2 . R 2 3 .6CaO) 



le nombre x etant proportionnel a Si 2 — R 2 3 et le nombre'y â 

 R 2 3 , ces quantites etant exprimees en fonction du poids molecu- 

 laire. 



En posant : 



M = CaO -f Mg O + Alcalis 

 et 

 R = Al + Fe + Mn 



nous avons l'inegalite generale fixant la teneur maximale en chaux 

 du ciment: 



M O— 6R 8 Q 8 



"Si0 2 — R 2 3 — 3 



